VANADIUM 775 



les argiles de beaucoup de provenances, par exemple Vanves, 

 Gentilly, Dreux, Forges-les-Eaux... et quelques roches calcaires 

 des environs de Paris. 



On l'a également trouvé dans plusieurs minéraux plus ou 

 moins rares : la cérite, la pechblende et la carnotite du Colo- 

 rado, le rutile de Saint- Yrieix (Haute- Vienne). 



On l'a rencontré dans un gisement de houille du Chili, dont 

 les cendres sont devenues, vers 1893, une matière première 

 de quelque importance pour l'extraction du vanadium. L'ana- 

 lyse de laves, de cendres volcaniques et de plantes poussées 

 sur l'Etna, y a fait reconnaître la présence de vanadium 

 (Ricciardi, 1883). 



Outre les minéraux et les roches, on peut citer quelques 

 produits métallurgiques renfermant du vanadium; certains 

 fers et les scories correspondantes, comme ceux de Taberg, et 

 surtout aujourd'hui les scories basiques produites dans la 

 déphosphoration des fontes fabriquées avec des minerais vana- 

 difères, comme étaient, vers 1880, celles du Creusot, prove- 

 nant du traitement des minerais de Mazenay, où la teneur en 

 vanadium dépassait 1 0/0. 



Le vanadium métallique a été obtenu par Roscoë en rédui- 

 sant, au moyen de l'hydrogène purifié par l'action de la 

 mousse de platine et de l'anhydride phosphorique, le tétra- 

 chlorure de vanadium parfaitement exempt d'oxygène. 



La réduction s'achève très lentement (de quarante à quatre- 

 vingts heures pour 1 à 4 grammes de chlorure) dans une na- 

 celle chauffée au rouge à l'intérieur d'un tube de porcelaine ; il 

 est indispensable, pour n'avoir pas d'explosion, de réduire 

 d'abord le tétrachlorure volatil en bichlorure solide et non 

 volatil, pour décomposer ultérieurement celui-ci par le 

 sodium, toujours dans le courant d'hydrogène rigoureusement 

 pur. Ce sont des conditions fort difficiles à réaliser. 



Le vanadium à peu près pur obtenu de cette façon est une 

 poudre blanc grisâtre, qui présente au microscope l'aspect 

 cristallin, brillant, avec l'éclat de l'argent. Son poids spéci- 

 fique est 5,5. Il n'est ni fusible, ni volatil au rouge blanc; 



